8 
d) Rozklad kyselinou 90%nL 
Zde zdálo se nám důležitým zjistiti vzhledem k citované již práci 
o kjeldahlisaci síranu železná tého, jak působí na přechod železa do 
síranu i doba zahřívání a z té příčiny proveden: 
1. rozklad se surovinou čís. I. při zvýšené teplotě až počaly unikat i 
bílé dýmy; 
2. rozkládáno nejprv čtyři hodiny za chladu, pak zahříváno, dokud 
unikala kyselina sírová; 
3. rozklad proveden způsobem sub 1. označeným se surovinou 
čís. II.; 
4. stejně se surovinou čís. III.; 
5. a konečně působeno za chladu po dobu 18 hodin na surovinu 
čís. III. 
Výsledky zaneseny jsou do společné tabulky na konci této části. 
Srovnáme-li případy sub 1. a sub 2., kdy zahřívá se reakční hmota tak 
dlouho, až právě počnou unikati dýmy kysličníku sírového získá se 1,35% 
kysličníku hlinitého původní suroviny ve formě rozpustné, kdežto zahřívá-li 
se reakční hmota, až ztuhne a dokud vydává značné množství kysličníku 
sírového, tu získá se 20,91% z celkového kysličníku hlinitého původní 
suroviny v roztoku. 
Mimo to zjistili jsme, že jedna část znečišťujících solí železa v kamenci 
má svůj původ v matečném louhu, jenž jest uzavřen v dutinách krystalů, 
značnější podíl přechází do produktu s konstituční vodou. První závadě 
lze odpomoci jak obecně známo rušenou krystalisací, druhé postaráme-li 
se o převedení iontu Fe" na Fe*\ 
Z pokusu vyplývá, že kyselina sírová 90,05%ní působí za chladu 
na suroviny kaolinové velmi nepatrně, jeví účinek extraktivní, neboť 
vyextrahuje část železitého kysličníku, takže množství kysličníku hlinitého 
stoupne. (Viz vložku: Tab. č. i.) 
Obecně vyplývá ze všech pokusů, že rozklad kaolinů postupuje tím 
hlouběji, čím delší dobu a při vyšší teplotě působí kyselina sírová. Za 
obyčejné teploty děje se hlavně extrakce železitých solí za současného 
nepatrného však rozkladu hmoty hlinité. Nejlepších výtěžků poskytla 
kyselina sírová 40—50° Bé silná, pracováno-li dle Štolby. Produkty touto 
cestou získané chovaly poměrně menší množství železa nežli vyrobené 
cestami jinými. 
B. Rozklad sírovou kyselinou hmot předem žíhaných. 
Dřív nežli rozkládají kaolin kyselinou podrobují ho v praxi technické 
obyčejně žíhání. Kalcinaee má míti pravděpodobně tyto výhody: 
XXXIX. 
